﻿— 354 — 



In questo fondo noi troviamo i soliti granuli oscuri, le macchie giallastre 

 di cui avemmo precedentemente occasione di parlare e finalmente delle parti 

 cristalline, che solo a luce polarizzata vengono notate. Sono a sezione quadrata 

 o rettangolare, e con le proprietà dei cennati cristallini ortorombici, isolati 



0 più spesso raggruppati in parecchi e allora regolarmente orientati a costituire 

 degli elementi di maggiore mole : altre volte invece in aggregati polisintetici 

 a musaico. 



Volendo fare un confronto colla descrizione del cemento di Le Chatelier, 

 dovremmo riferire la massima parte del nostro cemento ai cristalli pseudo-cubici, 

 mentre la sostanza intermedia è in quantità così scarsa da non poterci spiegare 

 l' ipotesi di quel chimico, il quale considera questa sostanza intermedia come 

 il solvente che determina la precipitazione dei cristalli pseudo-cubici. 



Coli' acqua questo preparato ci dà le stesse formazioni cristalline e la 

 stessa gelatina come il preparato del cemento precedente. 



Passiamo a studiare il cemento già impastato e che è stato sommerso 

 nell' acqua per una settimana. In esso scorgiamo una pasta quasi incolora rac- 

 chiudente dei granuli incolori per lo più piccolissimi, e altri più grossi, ver- 

 dastri o giallastri, formati per lo più dall' agglomerazione di altri piccoli. Il 

 paragone con il cemento precedente ci fa comprendere di essere avvenuto qualche 

 cosa di simile. Infatti i granuli più grossi possono considerarsi come le parti 

 non attaccate del cemento cotto : invece la pasta è di formazione secondaria, 

 tanto per la parte omogenea, che per i granelli eh' essa racchiude. 



A luce polarizzata questa massa ci mostra pochi punti inattivi comple- 

 tamente ; generalmente le parti polarizzanti sono a contorno irregolare. 



G- C errano e C°. Monferrato. 



Il preparato di questo cemento al microscopio ci si presenta come un 

 fitto aggregato granulare, senza che si noti un qualsiasi cemento che rileghi 



1 vari granuli. Da ciò anche la facoltà di disgregarsi per ridursi in polvere 

 durante la preparazione. I granuli sono per lo più incolori e trasparentissimi; 

 altravolta invece ci si presentano brunicci, come intorbidati da una minutis- 

 sima polvere, una vera fuligine. Questi ultimi granelli sono associati a co- 

 stituire delle chiazze più o meno estese corrispondenti alle macchie scoriacee 

 giallastre, che abbiamo osservato negli altri cementi. 



A luce polarizzata si scorge che molti di questi granuli interferiscono 

 e molto forte, e laddove è possibile rintracciare un qualche contorno regolare, 

 là notiamo 1' estinzione parallela e le proprietà di quei cristallini che altrove 

 abbiamo riferito al trimetrico. I granuli inerti sulla luce polarizzata sono 

 molto scarsi e ci offrono anche quei fenomeni di debole interferenza, attri- 

 buiti da noi a inclusioni, o a devetrificazioni. 



L' azione dell' acqua su questo preparato ci dà le stesse forme cristalline 

 e la stessa gelatina di cui sopra. 



